1 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Coloration et éclat. Incolore, blanc jaunâtre ou verdâtre, vert clair 
vert émeraude. ’ 
Éclat vitreux faible, un peu nacré suivant le clivage. Translucide, 
transparente en lames minces. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques 
parallèle à (010). La bissectrice aiguë positive 
fait un angle de 31“ à 35“ avec l’axe vertical. 
2 V = 70° environ avec p > (>. 
ng— np = 0,029. 
D’après M. Arzruni, l’extinction des sections 
pei pendiculaires a l’axe vertical serait très dis- 
symétrique et le minéral par suite tricliniqiie. 
Composition chim iqiie . 
a) Composition correspondant à la formule Na Al Si^ 0“- 
b) Analyse d’une hache en jadéite du Morbihan, par M. Damour 
(<?. A. LXI. 360. 1885) ; 
c) Analyse d’une hache en jadéite de la forêt de Sénart {Seine-et- 
Oise) (id.); 
d) Analyse d’une hache en jadéite vert d’herbe provenant de France, 
sans indication plus précise, par M. Damour [B. S. M. IV. 161. 1881).' 
Fig. 1. 
Plan des axes optiques 
parallèle à p ((110). 
SiOL 
APO“ 
Na“0 
CaO. 
MgO. 
FeO., 
MnO . 
Den.sitc 
a) 
b) 
c) 
à) 
59,4 
58,62 
58,92 
57,99 
25,2 
21,77 
18,98 
20,61 
15,4 
11,64 
11,05 
9,42 
» 
3,85 
6,04 
4,89 
» 
2,23 
4,33 
3,33 
» 
1,86 
0,98 
2,841 
» 
0,28 
» 
1,50“ 
100,0 
100,25 
100,30 
100,58 
» 
3,344 
3,352 
3,16 
Il y a heu de faire remarquer que les haches étudiées n’étaient 
peut-etre pas tout à fait homogènes et que les variations de compo- 
sition indiquées par les analyses données ci-dessus peuvent ainsi 
s expliquer. 
Essais pyrognostiques. Facilement fusible au chalumeau en un verre 
1. Fe“0’. — 2. K“0. 
